e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation and DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 5th February 2021 Accepted 5th May 2021 Published 9th June 2021
DOI: 10.35472/jsat.v5i1.414

## Sifat Kimia dan Proksimat Kayu Tekan Pinus merkusii
Adesna Fatrawana a , Deni Setiawan b ,  Erika Novriyanti b , Deded Sarip Nawawi b , Laswi Irmayanti a , Nurhikmah a
a Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun Ternate, Indonesia
b Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Indonesia * Corresponding E-mail: desnafatrawana@gmail.com
Abstract : Basic  properties  of  woods  vary  depending  on  species  and  in  the  same  species  influenced  by  genetic  and environmental factors. Reaction wood formation during tree growth is followed by differences in properties of wood. This study aims to examine the differences chemical components content of compression wood and oposite of Pinus merkusii and their effect on the properties of wood as an energy material. Compression wood and oposite wood samples were taken from wood- disk and it was milled and screened to obtained 40-60 mesh wood meal. The chemical components content of compression wood and oposite wood were analyzed by referring to the TAPPI-1990 standard and the proximate analysis referred to the ASTM-1983 standard. The results showed that compression wood had lower conent of cellulose and hemicellulose than oposite wood,  while  the  lignin  content  of  compression  wood  was  higher  than  oposite  wood.  The  solubility  of  wood  in  water  from compression wood is lower, while the solubility in NaOH is 1% higher than that of oposite wood. Compression wood has a lower volatile content and higher fixed carbon than oposite wood so that the calorific value of compression wood is higher than that of oposite wood, and these characteristics of compression wood are influenced by high content of lignin and lower content of holocellulose compared to oposite wood.
Keywords: compression wood, oposite wood, Pinus merkusii, chemical components, proximate analysis, calorific value
Abstrak: Kayu  memiliki sifat  dasar  bervariasi  berdasarkan  jenis,  faktor  genetik,  dan  lingkungan.  Pembentukan  kayu  reaksi selama pertumbuhan pohon diikuti oleh perbedaan sifat dasar kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kadar komponen kimia kayu tekan dan oposit Pinus merkusii Jungh et de Vriese dan pengaruhnya terhadap sifat kayu sebagai bahan energi.  Sampel  kayu  tekan  dan  oposit  diambil  dari  sortimen  kayu  berbentuk  disk  dibuat  serbuk  berukuran  40-60  mesh. Komponen kimia kayu tekan dan oposit diuji dengan merujuk pada standar TAPPI-1990 dan analisis prosimat merujuk pada standar ASTM-1983. Hasil penelitian menunjukan bahwa kayu tekan memiliki kadar selulosa dan hemiselulosa lebih rendah dibandingkan  dengan  kayu  oposit,  sedangkan  kadar  lignin  kayu  tekan  lebih  tinggi  dibandingkan  kayu  oposit.  Kelarutan  zat ekstraktif kayu dalam air dari kayu tekan tekan lebih rendah, sedangkan kelarutan zat ekstraktif dalam NaOH 1% lebih tinggi dibandingkan kayu oposit.  Kayu tekan memiliki kadar zat terbang lebih rendah dan karbon terikat lebih tinggi dibandingkan dengan kayu oposit sehingga nilai kalor kayu tekan lebih tinggi dibandingkan kayu opositnya.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan bahwa karakteristik kayu tekan Pinus merkusii tersebut dipengaruhi oleh tingginya kadar lignin dan lebih rendahnya kadar holoselulosa dibandingkan dengan kayu oposit.
Kata Kunci : kayu tekan, kayu oposit, Pinus merkusii , komponen kimia, analisis proksimat, nilai kalor.

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Sifat  kimia  kayu  berpengaruh  terhadap  sifat  kayu, pengolahan,  dan  penggunan  kayu.  Perbedaan  kadar komponen kimia dalam satu pohon dapat terjadi antar kayu normal dengan kayu reaksi. Kayu reaksi terbentuk selama  pertumbuhan  pohon  sebagai  respon  terhadap pengaruh  mekanis  eksternal.  Sifat  kayu  reaksi
berpengaruh terhadap penggunaan kayu anara lain pada penggunan untuk kontruksi, panel kayu, energi, pulp dan kertas  [1].  Kayu  reaksi  tekan  ( Compression  wood ) terbentuk  pada  jenis  kayu softwood dan  diketahui memiliki  kadar  lignin  lebih  tinggi,  kadar  selulosa  dan hemiselulosa  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kayu normal  [2].  Posisi  berbeda  pada  kayu  reaksi  memiliki kadar  dan  komposisi  lignin  berbeda,  sehingga kemungkinan  akan  memiliki  kualitas  berbeda  sebagai
Open Access
e-ISSN: 2581-0545
Sifat Kimia dan Proksimat Kayu Tekan Pinus merkusii
bahan  energi  [3].  Pengukuran  mutu  biomasssa  untuk energi  dapat  dilakukan  melalui  uji  proksimat biomassa sebagai bahan energi [4]. Kayu pinus adalah salah satu jenis  kayu softwood yang  banyak  dikembangkan  di hutan  tanaman  sehingga  karakteriasi  keragaman  sifat dasar  kayu  pinus  dapat  menjadi  dasar  untuk pengembangan produk dan diversifikasi pemanfatannya.
Biomassa  kayu  menjadi  salah  satu  sumber  energi alternatif karena bersifat terbarukan. Kualitas biomassa untuk energi ditentukan oleh kadar komponen kimianya yaitu  selulosa,  hemiselulosa,  zat  ekstraktif,  dan  abu. Kadar  selulosa  dan  hemiselulosa  selain  berperan terhadap  nilai  kalor  juga  berengaruh  terhadap pembentukan  zat  menguap  sebagai  akibat  tingginya fraksi  oksigen,  dan  lignin  serta  ekstraktif  berpengaruh postif terhadap nilai kalor [4].
Kayu  tekan  memiliki  kadar  lignin  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kayu  normal  sehingga  dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai kalor biomassa kayu.  [4]  menyatakan  bahwa  biomassa  dengan  kadar lignin tinggi berpotensi baik untuk bahan energi karena kadar  lignin  tinggi  berpengaruh  terhadap  peningkatan nilai kalor kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kadar komponen kimia kayu tekan dan oposit Pinus  merkusii Jungh  et  de  Vriese  dan  pengaruhnya terhadap sifat kayu sebagai bahan energi.

## Metode

## Penyiapan Bahan
Penelitian  dilakukan  terhadap  kayu  tekan  dan  kayu oposit  yang  diambil  dari  bagian  pangkal  pohon  Pinus ( Pinus merkusii Jungh et de Vriese) berdiameter ± 34 cm yang  tumbuh  miring  di  hutan  tanaman  Bogor  Jawa Barat.  Sampel  kayu  berbentuk  disk  dan  bagian  kayu tekan dan oposit diambil untuk dianalisis sifat kimia dan proksimatnya.  Sampel  uji  dibuat  serbuk  dengan  alat Wiley  mill dan  saringan  bertingkat  untuk  memperoleh serbuk kayu berukuran 40-60 mesh. Kadar air sebut diuji sebagai  faktor  koreksi  terhadap  penentuan  kadar komponen kimia berbasis berat kering tanur.

## Pengujian Kadar Komponen Kimia
Pengujian  kadar  komponen  holoselulosa  dan  selulosa merujuk  pada  prosedur  Browning  (1967).  Pengujian kadar komponen lignin Klason mengacu pada [5], lignin terlarut asam (Dence 1990), zat ekstraktif terlarut dalam etanol-benzen  1:2  [5],  zat  ekstraktif  terlarut  dalam  air
dingin dan air panas[5], dan zat ekstraktif terlarut dalam NaOH 1%[5].

## Analisis Proksimat
Analisis  proksimat  terdiri  atas  pengujian  kadar  zat terbang  diuji  berdasarkan  standar  [6],  kadar  abu  [7], kadar  karbon  terikat  merupakan  kandungan  karbon dalam sampel selain fraksi zat terbang dan abu, dan nilai kalor kayu (kkal/kg).

## Hasil dan Pembahasan

## Kadar Komponen Kimia Kayu
Kayu  tarik  pinus  memiliki  kadar  komponen  kimia berbeda  dibandingkan  dengan  kayu  opositnya  baik komponen  kimia  dinding  sel  maupun  zat  ekstraktif (Tabel  1).  Kadar  selulosa  dan  hemiselulosa  kayu  tekan lebih  rendah,  sedangkan  kadar  lignin  lebih  tinggi dibandingkan dengan kayu opositnya. Kayu reaksi tekan pada  jenis  kayu  daun  jarum  umumnya  memiliki  kadar selulosa lebih rendah dibandingkan dengan kayu opposit dan  kayu  normal  [8]  dan  selulosa  kayu  tekan  memiliki fraksi kristalin lebih sedikit dibandingkan selulosa kayu normal [9].
Table 1 Kadar komponen kimia kayu kayu tekan dan kayu oposit pinus
Komponen kimia Sampel Kayu Perbedaan Kayu oposit Kayu tekan Holoselulosa (%) 70.22 57.88 12.34(-) Selulosa (%) 55.40 50.65 4.75(-) Hemiselulosa (%) 14.80 7.23 7.59(-) Lignin Klason (%) 26.05 36.24 10.19(+) Lignin Terlarut Asam (%) 0.15 0.14 0.01( ≈ ) Kelarutan Kayu : Etanol Benzene 1:2 (%) 9.07 8.95 0.12(-) Air Dingin (%) 12.77 10.13 2.64(-) Air Panas (%) 13.90 11.17 2.73(-) NaOH 1% (%) 18.40 20.08 1.68(+) Keterangan  :  (-)  menurun,  (+)  bertambah,  ( ≈ )  relatif  sama  dari  kayu oposit ke kayu tekan
Hasil  penelitian  menunjukkan  pula  bahwa  kadar hemiselulosa  kayu  tekan  lebih  rendah  dibandingkan dengan  kayu  oposit  sehingga  secara  total  kadar holoselulosa kayu tekan juga lebih rendah dibandingkan dengan kayu oposiit (Tabel 1). Hemiselulosa kayu daun jarum  terutama  disusun  oleh  galaktoglukomanan  [10], dan  berdasarkan  strukturnya,  hemiselulosa  kayu  tekan berkecenderungan  memiliki  kadar  galaktosa  lebih banyak,  sedangkan  kadar  glukosa,  manosa,  dan arabinosa  lebih  rendah  dibandingakn  dengan  kayu normal [8], [11].
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5(1), 2021, pp. 231-235 | 233
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Kadar  lignin  kayu  tekan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  kayu  oposit  (Tabel  1).  Tingginya  kadar  lignin meruapkan  salah  satu  sifat  umum  yang  ditemukan dalam kayu tekan. Kadar lignin tinggi dalam kayu tidak disukai sebagai bahan baku pulp [12] tetapi kadar lignin tinggi  berkontribusi  positif  terhadap  peningkatan  nilai kalor kayu [4].  Polimer lignin kayu tekan dicirikan oleh tingginya  kadar  unit  p-hidroksifenil  [3],  [8]  sehingga polimer  lignin  kayu  tekan  cenderung  lebih  rapat ( condensed ). Oleh sebab itu, kadar lignin tinggi dan sifat condensed dari polimer lignin menyebabkan kayu tekan lebih  sulit  didelignifikasi  dalam  proses  pulping dibandingkan  dengan  lignin  kayu  normal  [11],  [12]. Kadar  lignin  terlarut  asam  kayu  pinus  sangat  rendah berkisar  0,14-0,15%.  Lignin  kayu softwood merupakan lignin  guaiasil  yang  disusul  oleh  unit  guiasial  dan  p- hidroksifenil, sedangkan kadar lignin terlarut asam yang berkorelasi dengan unit siringil lignin yang absen dalam lignin kayu daun jarum [3].
Kadar zat ekstraktif kayu tekan berkecenderungan lebih rendah  dibandingkan  dengan  kayu  opositnya,  kecuali kelarutan  kayu  dalam  NaOH1%  (Tabel1).  Kadar  zat ekatraktif bersifat non polar relatif hampir sama antara kayu tekan dan oposit. Kadar zat ekatrktif terlarut dalam air kayu tekan lebih rendah dibandingkan dengan kayu opositnya.  Substansi  zat  ekstraktif  kayu  terlarut  air panas  antara  lain  tannin,  gum,  karbohidrat,  zat  warna dan  pati,  sedangkan  zat  ekstraktif  terlarut  air  dingin hampir  sama  dengan  air  panas  kecuali  pati.  [5]. Kelarutan  kayu  tekan  dalam  NaOH  1%  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kayu  opositnya.  Substansi ekstraktif terlarut  NaOH  1% terutama dari polisakarida berbobot  molekul  rendah [5]  sehinga  diduga berhubungan  dengan  sifat  amorf  dari  selulosa  dan hemiselilosa.  Selulosa  pada  kayu  tekan  memiliki  fraksi kristalin lebih sedikit dibandingkan selulosa kayu normal [9].

## Sifat Proksimat Kayu
Sampel  kayu  tekan  dan  oposit  pinus  dilakukan  analisis proksimat  untuk  mengevaluasi  pengaruh  perbedaan kadar  komponen  kimia  kayu  terhadap  sifat  bahan sebagai bahan baku energi biomassa. Analisis proksimat merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk menilai  biomassa  sebagai  bahan  energi.  Analisis proksimat  dievaluasi  dengan  kadar  air,  zat  terbang, karbon terikat, abu, dan analisis pengaruhnya terhadap nilai kalor (Tabel 2).
Kadar air kesetimbangan kayu dan kadar abu tekan dan oposit  hampir  sama  sehingga  pengaruhnya  terhadap perbedaan  sifat  proksimat  homogen.  Kadar  air  dan kadar abu dapat berpengaruh terhadap nilai kalor bersih pembakaran biomassa. Kadar zat terbang berpengaruh negatif  negatif  sedangkan  kadar  karbon  terikat berpengaruh  positif      terhadap  nilai  kalor  biomassa (Tabel  2).  Sifat  proksimat  biomassa  dipengaruhi  oleh kadar  komponen  kimia  biomassa.  Selulosa  dan hemiselulosa  berpengaruh  terhadap  zat  terbang, sedangkan lignin mengandung karbon tinggi dan oksigen rendah  berpengaruh  positif  terhadap  kadar  karbon terikat dan nilai kalor [4].
Tabel 2 Sifat proksimat kayu tekan Pinus merkusii
Komponen kimia Sampel Kayu Perbedaan Kayu oposit Kayu tekan Kadar air (%) 11.41 11.61 0.20(+) Zat terbang (%) 82.24 77.69 4.55(-) Karbon terikat (%) 17.62 22.18 4.56(+) Abu (%) 0.14 0.13 0.01( ≈ ) Nilai Kalor (%) 4166 4953 787(+) Keterangan  :  (-)  menurun,  (+)  bertambah,  ( ≈ )  relatif  sama  dari  kayu oposit ke kayu tekan
Kadar zat terbang kayu tekan lebih rendah dibandingkan dengan kayu opositnya. Zat terbang merupakan produk degradasi  termal  komponen  kimia  kayu.  Selulosa  dan hemiselulosa  adalah  karbohidrat  bersifat  polihidroksi yang mengandung oksigen tinggi sehingga menyebabkan  tingginya  kadar  zat  terbang  saat pembakaran.  Kadar  zat  terbang  tinggi  umumnya bersosiasi  dengan  rendahnya  kadar  karbon  terikat  dan berpengaruh  terhadap  rendahnya  nilai  kalor  [4],  [13]. Kayu  tekan  memiliki  kadar  selulosa  dan  hemiselulosa lebih  rendah  dibandingkan  kayu  opositnya  (Tabel  1) Lignin  bersifat  fenolik  berkadar  oksigen  rendah  [12] sehingga  berpengaruh  kecil  terhadap  zat  terbang  [4]. Karena  kadar  lignin  memiliki  kadar  oksigen  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  hemiselulosa  maka hemiselulosa yang akan terbakar terlebih dahulu. Kadar zat terbang biomassa kayu umumnya sekitar 84%  dan kadar  air  biomassa  dibawah  12%  baik  untuk  bahan energi [14].
Kadar  karbon  terikat  merupakan  fraksi  karbon  dalam biomassa selain kadar abu, air, dan zat terbang. Karbon terikat  berkorelasi  positif  dengan  nilai  kalor.  Kadar karbon terikat dipengaruhu oleh kadar lignin. Kayu tekan memiliki  kadar  lignin  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kayu opositnya, dan konsisten dengan perbedaan kadar
e-ISSN: 2581-0545
Sifat Kimia dan Proksimat Kayu Tekan Pinus merkusii
karbon terikat (Tabel 1 dan 2). Lignin merupakan fenolik yang  kayak  akan  karbon  dengan  oksigen  rendah sehingga  kontribusinya  besar  terhadap  kadar  karbon terikat dan nilai kalor biomassa [4]. Secara umum kadar karbon terikat biomassa sekitar 16% sehingga kayu pinus sangat  baik  untuk  bahan  energi  biomassa  karena memiliki kadar karbon terikat diatas 17% bahkan diatas 22%  untuk  kayu  tekan.  kadar  karbon  terikat  dalam biomassa untuk bahan energi minimal 16% [14].
Kadar  abu  berpengaruh  negatif  terhadap  nilai  kalor karena  mineral  tidak  menghasilkan  panas  saat  proses pembakaran  dan  menyebabkan  proporsi  bobot  bahan organik  dalam  biomassa  berkurang  sehingga  untuk bobot  total  yang  sama  maka  nilai  kalor  pembakaran menjadi  lebih  rendah.  Bahan  mineral  dalam  kayu umumnya terdiri atas kalsium, kalium, magnesium, dan ditambah silika terutama untuk jenis kayu tropis [12].
Nilai kalor kayu tekan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kalor kayu oposit masing-masing 4166 kkal/kg dan 4953  kkal/kg.  Penelitian  [14]  menunjukkan  nilai  kalor kayu  berkisar  4396  kkal/kg.  Tingginya  nilai  kalor  kayu tekan  dipengaruhi  oleh  tingginya  kadar  karbon  terikat dan rendahnya kadar zat terbang yang berkaitan dengan tingginya kadar lignin dan rendahnya kadar holoselulosa (Tabel 1 dan 2).
Nilai  kalor  merupakan  hasil  interaksi  dari  komponen kimia  penyusun  biomassa.  Nilai kalor  dipengaruhi  oleh kadar air, zat ekstraktif, komponen dinding sel kayu, dan jenis  kayu  [4].  Nilai  kalor  berkorelasi  positif  dengan kadar  lignin  dan  zat  ekstraktif  [15],  sedangkan holoselulosa  berpengaruh  relatif  kecil  terhadap  nilai kalor  karena  adanya  komponen  hemiselulosa  yang bersifat  amorf  dengan  kadar  oksigen  tinggi.  Lignin  dan ekstraktif  memiliki  nilai  kalor  sekitar  6480  kkal/kg  dan 6408 kkal/kg, dan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kalor holoselulosa 4152 kkal/kg [16].
Zat  ekstraktif  terlarut  etanol/benzena  hampir  sama sekitar  9%,  tetapi  zat  ekstraktif  terlarut  air  pada  kayu tekan  kayu  tekan  lebih  rendah  dibandingkan  dengan kayu oposit. Substansi ekstraktif terlarut air antara lain gula  sederhana,  pati,  gum  yang  dapat  berpengaruh terhadap tingginya zat terbang sehingga menuruankan nilai kalor.

## Kesimpulan
Kayu tekan Pinus merkusii memiliki nilai kalor yang lebih tinggi  dibandingkan  dengan  kayu  opositnya.  Hal  ini disebabkan karena kayu tekan memiliki kadar lignin dan
karbon terikat yang lebih tinggi serta kadar zat terbang dan holoselulosa yang lebih rendah dari kayu opositnya.

## Conflicts of interest
There are no conflicts to declare.

## References
[1] A. Tarmian and M. Azadfallah, “Variation of cell features and chemical composition in spruce consisting of opposite, normal, and compression wood,” BioResources , vol. 4, no. 1, pp. 194 – 204, 2009, doi: 10.15376/biores.4.1.194-204.
[2] H. Önnerud and G. Gellerstedt, “Inhomogeneities in the chemical structure of hardwood lignins,” Holzforschung , vol. 57, no. 3, pp. 255 – 265, 2003, doi: 10.1515/HF.2003.039.
[3] D. S. Nawawi, T. Akiyama, W. Syafii, and Y. Matsumoto, “Characteristic of β -O-4 structures in different reaction wood lignins of Eusideroxylon zwageri T. et B. and four other woody species,” Holzforschung , vol. 71, no. 1, pp. 11 – 20, 2017, doi: 10.1515/hf-2016-0100.
[4] P. Basu, Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory . New York: Elsevier, 2010.
[5] Technical Association of The Pulp and Paper Industry, TAPPI Test Methods . Atlanta: TAPPI Press, 1996.
[6] American Society for Testing Material, ASTM E-872. Test Method for Volatile Matter in the Analysis of Particulate Wood Fuels . West Conshoken (US): ASTM International, 1998.
[7] American Society for Testing Material, ASTM D-1102. Test Method for Ash in Wood. West Conshoken (US): ASTM International, 1998.
[8] T. E. Timell, Compression Wood in Gymnosperms . Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1986.
[9] Y. Wang, J. Gril, B. Clair, K. Minato, and J. Sugiyama, “Wood properties and chemical composition of the eccentric growth branch of Viburnum odoratissimum var. awabuki,” Trees - Struct. Funct. , vol. 24, no. 3, pp. 541 – 549, 2010, doi: 10.1007/s00468- 010-0425-x.
[10] E. Sjostrom, Wood Chemistry: Fundamental and Application , 2nd ed. San Diego (US): Academic Press, 1993.
[11] T. F. Yeh, J. L. Braun, B. Goldfarb, H. M. Chang, and J. F. Kadla, “M orphological and chemical variations between juvenile wood, mature wood, and compression wood of loblolly pine (Pinus taeda L.),” Holzforschung , vol. 60, no. 1, pp. 1 – 8, 2006, doi: 10.1515/HF.2006.001.
[12] D. Fengel and G. Wegener, Wood: Chemistry Ultrastructure and
Reactions . Berlin (DE): Walter de Guyter & Co, 1984.
[13] Y. Yuniarti, “Briket Arang Dari Serbuk Gergajian Kayu Meranti Dan Arang Kayu Galam,” J. Ris. Ind. Has. Hutan , vol. 3, no. 2, p. 38, 2011, doi: 10.24111/jrihh.v3i2.1194.
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5(1), 2021, pp. 231-235 | 235
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
[14] R. Stahl, E. Henrich, H. Gehrmann, S. Vodegel, and M. Koch, Definition of Standard Biomass . Karlsruhe (DE): Forschungszentrum Karlshure, 2004.
[15] A. Demirbaş, “Relationships between lignin contents and fixed carbon contents of biomass samples,” Energy Convers. Manag. , vol. 44, no. 9, pp. 1481 – 1486, 2003, doi: 10.1016/S0196-
8904(02)00168-1.
[16] H. Yang, R. Yan, H. Chen, D. H. Lee, and C. Zheng, “Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis,” Fuel , vol. 86, no.
12 – 13, pp. 1781 – 1788, 2007, doi: 10.1016/j.fuel.2006.12.013.